ぎふ性能表示材品質・性能表示規格に関する規定
平成２２年６月９日施行
平成２２年７月２８日一部改正
平成２２年１１月２日一部改正
平成２８年２月１５日一部改正（目的）第１ この規定は、ぎふ性能表示材の品質・性能表示規格に関する必要な事項を定め、 品質・性能基準を明確にすることにより、ぎふ性能表示材の適正かつ安定的な供給体 制の整備に資することを目的とする。
（用語の定義）
第２ この規定における用語の定義は、日本農林規格、日本工業規格及びＡＱ認証に準 ずる。
２ 「ぎふ性能表示材」とは、岐阜証明材推進制度実施要領（平成１９年１月２４日付 け県流第４６３号林政部長通知）により管理された「ぎふ証明材」を利用し、第３及 び第４の規定に従い生産された製品をいう。
（対象品目）
第３ ぎふ性能表示材の認証対象品目は別記１による。
（規格）第４ ぎふ性能表示材品質・性能表示規格は、別記２による。
附 則
この規定は、平成２２年６月９日から施行する。
附 則
この規定は、平成２２年７月２８日から施行する。
附 則
この規定は、平成２２年１１月２日から施行する。
附 則
この規定は、平成２８年２月１５日から施行する。

1

別記１
認証対象品目
針葉樹構造用製材
１－１ 甲種（梁・桁等横使い）構造用製材：構造用Ⅰ（甲種構造材Ⅰ）
木口の短辺が３６㎜未満のもの、及び木口の短辺が３６㎜以上で、かつ木口の長辺が９０㎜未満のもの
１－２ 甲種（梁・桁等横使い）構造用製材：構造用Ⅱ（甲種構造材Ⅱ）
木口の短辺が３６㎜以上で、かつ木口の長辺が９０㎜以上のもの
２

乙種（柱等縦使い）構造用製材（乙種構造材）

内装材
３

床、天井、壁等に使用される板材であってスギ、ヒノキ材のもの

2

別記２

ぎふ性能表示材品質・性能表示規格
１ 甲種（梁・桁等横使い）構造用製材
区 分
１－１構造用Ⅰ

１－２構造用Ⅱ

木口の短辺が 36mm 未満のもの、及び木口の短辺が 木口の短辺が 36mm 以上で、かつ木口の長辺が 90mm36mm 以上で、かつ木口の長辺が 90mm 未満のもの

以上のもの

含水率

未仕上げ材ＧＤ－１５（１５％以下）
ＧＤ－２０（２０％以下）
ＧＤ－２５（２５％以下）
仕上げ材 ＧＳＤ－１５（１５％以下）
ＧＳＤ－２０（２０％以下）
曲げ性能
任意とする。
測定は必須とする。
※区分は別記２－１による。
ただし、土台、大引については任意とする。
※区分は別記２－１による。
材面の品質（ＪＡＳ目視等級区分構造用製材品質基準２級又は機械等級
区 分構造用製材品質基準に準ずる）
節
径比が４０%以下であること。 ・狭い材面（曲げ性能を径比が４０%以下であること。
測定しない場・広い材面(材縁部)合）
径比が２５%以下であること。
・広い材面(中央部)
径比が４０%以下であること。
（曲げ性能を 径比が７０％以下であること。
測定する場
合）
集中節径比が６０%以下であること。 ・狭い材面径比が６０%以下であるこ（曲げ性能を測定しない場合と。
・広い材面(材縁部)
径比が６０%以下であること。
・広い材面(中央部)
径比が６０%以下であること。
（曲げ性能を測定する場 径比が９０％以下であること。
合）

丸身
２０％以下であること。
（曲げ性能を測定しない場3同左

合）（曲げ性能を測定する場合）

３０％以下であること。

木口貫通割れ 長辺の寸法の１．５倍以下であ 同左（曲げ性能を測定しない場 ること。
合）
（曲げ性能を測定する場 長辺の寸法の２．０倍以下であること。
合）材面貫通割れ 材長の１／６以下であること。 同左（曲げ性能を測定しない場合）（曲げ性能を測定する場合）

材長の１／３以下であること。

目まわり短辺の寸法の１／２以下である 同左（曲げ性能を測定しない場 こと。
合）（曲げ性能を測定する場合）

利用上支障のないこと。

繊維走行傾斜比 １：８以下であること。
（曲げ性能を測定しない場合）（曲げ性能を測定する場合）

同左

特に基準なし。

平均年輪幅８mm 以下であること。
（曲げ性能を測定しない場合）

同左（曲げ性能を測定する場合）

特に基準なし。

腐朽① 程度の軽い腐れの面積 10%以 ① 程度の軽い腐れの面積 10%以（曲げ性能を測定しない場下であること。

下 であること。

4合）② 程度の重い腐れがないこと。 ② 程度の重い腐れがないこと。
③ 土台用はないこと。

（曲げ性能を測定する場 程度の軽い腐れの面積が腐れの存する材面の面積の３０％以下で合）あって、かつ、程度の重い腐れの面積が腐れの存する材面の面積の１０％以下であること。ただし、土台用にあっては、腐れがないこ

曲り（曲げ性能を測定しない場合）と。
軽微なこと。

0.5%以下であること。
ただし仕上げ材にあっては 0.2％以下であること。

（曲げ性能を測定する場 0.5%以下であること。
合）狂いその他顕著でないこと。
欠点（曲げ性能を測定しない場合）

同左（曲げ性能を測定する場 利用上支障のないこと。
合）寸法（単位：㎜）
区

分

表示寸法との差

木口の 仕上げ材
短辺及び木口 未仕上げ材の長辺
材
材面の美観

75 未満
75 以上
75 未満
75 以上

長＋1.0－0＋1.5－0＋制限無し －0＋制限無し －0＋制限無し －0

表示は任意とする。

※この基準の判定は不良面について行う。
※木材には人工乾燥後 2 週間程度の養生期間を取ることを原則とする。

5２ 乙種（柱等縦使い）構造用製材
区
分
乙種構造材
含水率
未仕上げ材ＧＤ－１５（１５％以下）
ＧＤ－２０（２０％以下）
ＧＤ－２５（２５％以下）
仕上げ材 ＧＳＤ－１５（１５％以下）
ＧＳＤ－２０（２０％以下）
曲げ性能任意とする。
＊区分は別記２－１による
材面の品質（ＪＡＳ目視等級区分構造用製材品質基準２級又は機械等 級区分構造用製材品質基準に準ずる）
節

径比が４０％以下であること。

（曲げ性能を測定しない場合）（曲げ性能を測定する場合）

径比が７０％以下であること。

集中節（曲げ性能を測定しない場合）

径比が６０％以下であること。

（曲げ性能を測定する場合）

径比が９０％以下であること。

丸身（曲げ性能を測定しない場合）

丸身２０％以下であること。

（曲げ性能を測定する場合）
木口貫通割れ丸身３０％以下であること。
長辺の寸法１．５倍以下であること。

（曲げ性能を測定しない場合）（曲げ性能を測定する場合）

長辺の寸法の２．０倍以下であること。

材面貫通割れ（曲げ性能を測定しない場合）

材長の１／６以下であること。

（曲げ性能を測定する場合）

材長の１／３以下であること。

目まわり（曲げ性能を測定しない場合）

短辺の寸法の１／２以下であること。

（曲げ性能を測定する場合）

利用上支障のないこと。

6

繊維走行傾斜比（曲げ性能を測定しない場合）

１：８以下であること。

（曲げ性能を測定する場合）

特に基準なし。

平均年輪幅（曲げ性能を測定しない場合）

８mm 以下であること。

（曲げ性能を測定する場合）

特に基準なし。

腐朽① 程度の軽い腐れの面積 10%以下であること。

（曲げ性能を測定しない場合）② 程度の重い腐れがないこと。

（曲げ性能を測定する場合）程度の軽い腐れの面積が腐れの存する材面の面積の３０％以下であって、かつ、程度の重い腐れの面積が腐れの存する材面の面積の１０％以下であること。

曲り（曲げ性能を測定しない場合）

０．５％以下であること。
ただし仕上げ材にあっては０．２％以下であること。

（曲げ性能を測定する場合）

0.5%以下であること。

狂いその他欠点（曲げ性能を測定しない場合）

顕著でないこと。

（曲げ性能を測定する場合）

利用上支障のないこと。

寸法（単位：㎜）
区
木口の短辺及び木口の長辺材

材面の美観分

仕上げ材
未仕上げ材

長

表示寸法との差
75 未満
75 以上
75 未満
75 以上＋1.0－0＋1.5－0＋制限無し －0＋制限無し －0＋制限無し －0

表示は任意とする。

※この基準の判定は不良面について行う。
※木材には人工乾燥後 2 週間程度の養生期間を取ることを原則とする。

7３

内装材
区分

内装材

含水率

未仕上げ材ＧＤ－１５（１５％以下）
ＧＤ－１８（１８％以下）
仕上げ材 ＧＳＤ－１５（１５％以下）
ＧＳＤ－１８（１８％以下）

寸法

材面の美観（単位：㎜）
区分

表示寸法との差

巾＋0.5 －0

厚さ＋0.3 －0

材長＋制限無し －0

表示は任意とする。

8別記２－１
曲げ性能の区分について
曲げ性能の区分については、測定した数値が、次の表の左欄に掲げる等級の区分に応じ、それぞれ同表の曲げヤング係数の欄に掲げる数値を満たすものであること。
【通常の場合】
等級

曲げヤング係数（GPa 又は１０３N/mm２）

GE-５０

３．９以上

５．９未満

GE-７０

５．９以上

７．８未満

GE-９０

７．８以上

９．８未満

GE-１１０９．８以上 １１．８未満

GE-１３０１１．８以上 １３．７未満

GE-１５０１３．７以上【同一荷口に複数等級が混在する場合】
等級

曲げヤング係数（GPa 又は１０３N/mm２）

GE-５０以上

３．９以上

GE-７０以上

５．９以上

GE-９０以上

７．８以上

GE-１１０以上

９．８以上

GE-１３０以上

１１．８以上9